( 93 1 ) 



If 



» Dans l'équation (2), mettons H^O en vedette et écrivons-la 



(3) Tare = capsule + (S0»Ca,^iH20) -|_S + iÏÏo"+ P'. 



» Cela posé, après la pesée (2) je mets clans la capsule un excès d'eau : la matière 

 s'hjdrate pour reformer la molécule de gypse. 



» Mettre alors la capsule et son contenu à l'étuve à 60°, et évaporer à sçc jusqu'à 

 poids constant. Laisser refroidir dans le dessiccateur, et reporter à la balance. On a 



(4) Tare = capsule + [(SO'Ca, « 11= O) + ÏÏÏÔ] + S + H^"-t- p. 



» De (3) et (4) je tire : H*0 = P' — /j = A, quantité d'eau qui s'est combinée à la 

 matière active. 



» Celte valeur A est suffisante pour déterminer la résistance du plâtre considéré, 

 directement proportionnelle à la matière active. Il est néanmoins intéressant de 

 pousser plus loin l'investigation et, industriellement, de rechercher les incuits et les 

 surcuits qui se sont formés dans la fabrication. 



» Comme il est impossible de connaître les divers degrés de déshydratation primi- 

 tive de toutes les molécules de la matière active, considérons que celle-ci est formée 

 de particules de gypse à des états de déshydratation tels que n dans SO*Ga, /tH'O ait 

 toutes les valeurs comprises entre o et 2, de telle sorte que, consécutivement, nous 

 puissions envisager cette matière active comme constituée par une somme de molé- 

 cules dont la valeur moyenne serait SO'Ca, iH-0. 



» Dans cette hypothèse, la matièi'e active sera flmuiée j>ar la relation 



X SO'C^u lPO ,, , _,. 



ri. ix" \J 



» Dosage des incuits. — Après (4) je fais la perte au rouge, ce qui me donne 

 (5) Tare = capsule -+- (SO*Ca de mat. act.) H- S + p' . 



» Des équations (4) et ( j), je lire 



(/iir-^0)4-H-O +H20 =p'-~p, 

 et pour 



d'où 



H^O =p' — p — il\-0 =p' — p — 2A = B. 



Les incuits sont donnés alors par 



y_ SO^Ca.aH^O 

 B ~ aH^O ' 

 d'où 



JK=4,8B. 



